141 
het effekt der vervorming l)ij herhaling der opsmelting, voortdurend 
vei-grooten, zoodat ten slotte zelfs de kroes barst (tig. 10, N“. 2). 
Dnidêlijk is l)ij deze proeven de voortdurende daling van het 
vloeistofniveau in de kroesjes zichtbaar ; l)ij sterke vervorming der 
kroezen, waarbij zij er tenslotte als opget)lazen ballonnetjes gaan 
Fig. 10. 
Vervorming der platina-kroezen na smelting en stolling van den 
natuurlijken Spodumen. 
0. Normale vorm der platina-kroezen. 
1. Lichtgele sjiodumen van Minas Geraës, Brazilië. 
2. Kunziet van ’t Sahatany-dal, Maclagascar. 
3. Dichte Spodumen van Somerö, Finland. 
4. Kunziet van Rincon, Californië. 
uilzien, kan zelfs de soldeei'plaats van ’t thenuoclement buiten de 
smelt geraken, waardoor men dan voortdurend slechtere, en ten 
slotte in ’t geheel geene warmte-effektcn meer op de verhittingslijnen 
waarneemt. 
§ 14. Voor den spodumen van Mddarja.'^car wei'd ter kontrole van 
’t gevonden smellpiint, dit nog wederom bepaald met liehnlp van 
de statische methode, dus door plotselinge afkoeling na langdurig 
verhitten op konstante temperatuur. Het verhittingssjsteem was 
\olgcns de, bij de studie van de omzetting verderop tieschrevene 
methode geijkt, en wel met behulp van de smeltpunten van ’t 
Li.^SiOi (1201°) en van den diop.'^ied (1391°). Gevonden werd: 
Kunziet, een half uur verhit op 14-hOO M.V. en plotseling gekoeld 
n , . , . « 14720 M.V. , 
» , „ „ , 14700 M.V. „ 
, . , , , 14750 M.V. , 
n , „ „ , 14080 M.V. , 
n , , „ , 14660 M.V. , 
Alles gekristalliseerd. 
Alles glas. 
Alles glas. 
Alles glas. 
Glas nevens kristallen. 
Alles kristallen. 
„ 14690 M.V. 
Alles glas. 
